BAUXITE 
343 
Notons enfin qu’au point de yne chimique, la bauxite renferme 
une petite quantité de titane non individualisé sous forme minéralo- 
gique ‘ et pouvant atteindre i %• H. Sainte Claire Deville y a signalé 
en outre des traces de vanadium (0,0009 de V-Q® dans la bauxite de 
Revest) et des traces de 
La bauxite a une valeur industrielle comme minerai d'aluminium, 
quand elle ne renferme pas trop d’impuretés (SiO" ou Fe'O’). Il en 
existe deux variétés commerciales, 1 une blanche, 1 autre rouge. 
Les bauxites riches en fer passent à des minerais de fer en grains 
(limonite) sur lesquels des tentatives d’exploitation ont été faites ; 
les rognons feiTugineux de la latérite (voir p. 34;i) sont également 
exploités pour le même objet. 
Formes et faeiès. La bauxite constitue des masses compactes ou 
terreuses à faciès ordinairement argileux. Elle constitue aussi, surtout 
dans les variétés ferrifères, des pisolites parfois creux qui sont reliés 
entre eux par un ciment de même nature ou par de la calcite. 
Des productions pisolitiqucs identiques se rencontrent dans la laté- 
rite, elles ont parfois comme ciment de l’hydrargillite (voir page 363). 
Densité. 2,lio environ. La densité est nécessairement très variable 
suivant la teneur en fer et en impuretés. 
Coloration et éclat. Rarement absolument blanche comme de la craie, 
ordinairement blanchâtre, grisâtre, rose et rouge de diverses nuances, 
rouge foncé dans les variétés ferrifères. Aspect terreux. Paifois éclat 
Un peu résineux dans la cassure (Guyane). 
Composition chimique. Comme confirmation de ce qui a été dit plus 
haut je donne ci-contre : 
a) la composition du diaspore AP0®,H-0 ; b) celle du composé 
AP()3^2rPO et enfin diverses analyses de bauxites prises parmi les plus 
pures; c) rouge de Villeveyrac [Hérault) par M. Augé; d) blanche de 
Villeveyrac [Hérault) par M. Augé ; e) de Thovonet [Var) par le même 
[B. S. G. XVI. 345 1888); f) de Villeveyrac [Hérault) par le même 
[B. S. G. XVI. 345 1888); g et h) par Moitessier (in Collot B. S. 
G. XV. 331. 1887); i) d’Allauch par II. Sainte Claire Deville (A. P. 
C. LXI. 309. 1861), l’alumine renferme du TiO- ; j) du fer pisolitique 
alumineux du Paradou. 
L Deville a bien signalé un résidu de rutile el de corindon insoluble dans les 
acides; mais je n’ai pas observé ces minéraux dans les échantillons titaniferes que 
f ai étudiés. 
